— 326 — 



100 K.G. chloorkalk a f 10.— p. 100 K.G f 10.— 



, 0-48 



f 10.48 



zwavelzuur „ „ 6.— „ 100 „....„ 0.48 



h. bereid uit veldstroo. 



250 K.G. chloorkalk a f 10.— p. 100 KG f 25.— 



20 „ zwavelzuur „ „ 6.— „ 100 „....„ 1.20 



f 26.20 



De totale kosten voor de bereiding van 1000 K.G. droge halfstof» 

 met inbegrip van rente en amortisatie, bij eene productie van lO' 

 ton per dag, zullen ongeveer zijn: 



o. bereid uit padistroo: 



ongebleekt ƒ 94. — 



gebleekt „ 114. — 



h. bereid uit veldstroo: 



ongebleekt „ 133. — 



gebleekt „ 174. — 



Onderzoek van het handpapier i). Dikte der proef velletjes 

 0.12—0.15 m.M. 



Gewicht per Q Mr. + 110 gram. 



Relatieve vochtigheid der lucht bij het bepal. der breeklengte 

 etc. 65°. 



Breeklengte ») 8000— 9500 Mr. 



Rekking 4.2 - 4.6 %. 



Vochtgehalte van het papier 11.5 %. 



Weerstand tegen kreukelen buitengewoon groot. (Meer dan 1000 

 heen- en weergangen bij het gebruik van Scheppers toestel). 



Microscopisch Onderzoek. Lengte der elementairvezels 0.6— 2 mM. 



gemiddeld 1.3 m.M. 



1) Zie wPapierpröfung" von Wilhelm Herzberg. 



2) De breeklengte geeft de sterkte van papier en andere vezelstoffen 

 aan. De breeklengte is voor papier ingevoerd, omdat zij onafhankelijk 

 is van de dikte van het papier, welke dikte raoailijk nauwkeurig kan 

 worden gemeten. 



Breekleogte in meters =- 



breukbelasting in grammen x leno;te der proefstrook in m. M. 

 absoluut droog gewicht der proefstrook in mgr. 



